## PENGARUH WAKTU KARBONISASI PADA PEMBUATAN KARBON AKTIF BERBAHAN BAKU SEKAM PADI DENGAN AKTIVATOR KOH
Putri Miftakhul Rohmah 1) , Athiek Sri Redjeki 1)
1) Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta athieksri@yahoo.com
ABSTRAK . Penelitian ini bertujuan memanfaatkan limbah sekam padi sebagai bahan baku pembuatan  karbon  aktif  dengan  mencari  hubungan  korelasi  antara  perbedaan  waktu karbonisasi  terhadap  daya  serap  karbon  aktif  dari  sekam  padi  dengan  proses  kimia. Percobaan dilakukan dengan menggunakan variabel waktu pembakaran 30,45,60,75 dan 90 menit  pada  suhu  pembakaran  600ºC.  Dengan  menggunakan  aktivator  KOH  10%.  Aktivasi karbon  dilakukan  dengan  cara  aktivasi  kimia  dan  aktivasi  basah,  bahan  baku  sekam  padi direndam  terlebih  dahulu  dengan  bahan-bahan  kimia  yang  disebut  aktivator.  Analisa  hasil penelitian terdiri  dari  uji  pengurangan  kekeruhan  (∆ntu)  pada  tetes  tebu  dan  bilangan  iod, sedangkan analisa data terdiri atas penentuan persamaan regresi dan penentuan koefisien korelasi.  Dari  hasil  penelitian  didapat  kondisi  optimum  pembakaran  pada  waktu  90  menit d engan pengurangan kekeruhan (∆ntu) pada tetes tebu sebesar 25 ntu dengan persamaan least  square  yaitu  :  y  =  0.126x  +  13.6  dan  didapat  koefisien  korelasi  (  r  )  sebesar  0,981. Sedangkan  untuk  bilangan  iod  sebesar  176.391  mg  I 2 /gr  dengan  persamaan  least  square yaitu : y = -5.465x + 658.6 dan didapat koefisien korelasi ( r ) sebesar 0.963.
Kata kunci: Sekam padi, karbon aktif , aktivasi KOH

## PENDAHULUAN
Karbon aktif dapat dibuat dari batubara dan bahan  berlignoselulosa  (Shofa,  2012). Bahan  yang  mengandung  lignoselulosa salah  satu diantaranya  adalah  sekam padi. Menurut Siahaan, 2013, ketersediaan sekam  padi  melimpah  dan  sampai  dengan saat  ini  belum  banyak  pemanfaatannya. Kegunaan  sekam  padi  selain  sebagai bahan  bakar,  bisa  juga  digunakan  sebagai karbon aktif, bahan baku baterai
Salah satu produk yang dapat dikembangkan dari sekam padi dan memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  adalah  arang aktif.  Arang  aktif  adalah  senyawa  karbon hasil  pembakaran  bahan  alami  yang mengandung  karbon  dan  memiliki  ruang pori.  Pori  tersebut  berukuran  sangat  kecil dan dapat berbentuk seperti celah panjang. Sekam padi yang telah dibakar mengandung  20%  ruang  yang  berisi  SiO 2 , yang apabila dapat dilarutkan akan meningkatkan luas permukaan
dan
berpotensi sebagai arang aktif.
Tujuan dari penelitian ini adalah Meningkatkan  nilai  tambah  (nilai  ekonomi) sekam  padi,  menghasilkan  karbon  aktif dengan aktivator  Kalium  Hidroksida  (KOH), untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  waktu pembakaran  terhadap  daya  serap  karbon dari  bahan  sekam  padi,  dan  menganalisa daya  serap  optimum  karbon  aktif  terhadap tetes  tebu  dan  bilangan  iod  dari  sekam padi.
Limbah  penggilingan  padi  salah  satunya adalah  sekam  padi,  yaitu  berupa  lapisan keras  kariopsis  yang  tersusun  dari  lemma dan  palea  yang  berikatan.  Penggilingan padi  menghasilkan  sekam  sebanyak  20- 30%,  dedak  8-12%  dan  beras  giling  50- 63.5%  dari  berat  gabah  mula-mula  .  Sifat fisik  dan  kimia  sekam  padi  adalah  sebagai berikut  :  densitas  125  kg/m 3 ,  mengandung karbon (zat arang) sebesar 1.33%, hydrogen  1.54%,  oksigen  33.645,  silika (SiO 2 )  16.98%,  sulfur  <1%,  dan    kadar selulosa yang cukup tinggi. (Putro, 2013)
Kandungan  selulosa  sekam  padi  cukup besar sehingga mampu meghasilkan pembakaran  yang  konstan  dan  merata. Salah  satu  olahan  sekam  padi  adalah
briket, yaitu sekam  yang mengalami proses pembentukan  arang  kemudian  dipadatkan dan dikeringkan. Disamping itu sekam juga bisa digunakan sebagai media tanam, untuk mendorong tumbuhnya mikroba pembusuk. (Soelaiman, 2013).
Karbon  aktif  banyak  digunakan  sebagai adsorben. Karbon aktif dapat menyerap gas dan  senyawa  kimia  dengan  daya  serap yang  cukup  tinggi.  Tingginya  kemampuan menyerap ini disebabkan karena banyaknya pori-pori  dalam  karbon  dengan  cara memecahkan ikatan hidrokarbon  atau mengoksidasi  molekul  permukaan.  Aktivasi dapat  dilakukan  baik  secara  kimia  maupun fisika.  Aktivasi  fisika  dilakukan  untuk memperluas  pori  karbon  aktif  dengan bantuan  panas,  uap  dan  gas  CO 2 dan aktivasi  kimia  yaitu  aktivasi  menggunakan bahan kimia atau activator, seperti hidroksida logam alkali, klorida, sulfat, fosfat dari logam alkali tanah, asam-asam anorganik (Triyanto, 2013).

## KOH sebagai Aktivator
Pada  penelitian  ini  bahan  baku  diaktivasi terlebih  dahulu.  Aktivasi  dilakukan  supaya jumlah  pori  yang  terbentuk  lebih  banyak dan  luas  permukaan  kontak  menjadi  lebih besar.
Melania,  2012  menyatakan  bahwa  pada proses  aktivasi,  karbon  dicampur  dengan larutan  kimia  dan  akan  terjadi  oksidasi sehingga  merusak  bagian  dalam  karbon akibatnya  jumlah  pori  menjadi  lebih  besar.
Proses aktivasi juga mengakibatkan hilangnya  karbon  karena  membentuk  gas karbondiokasida/  Salah  satu  larutan  kimia yang  bisa  digunakan  sebagai  aktivator karbon  adalah  larutan  KOH.  Reaksi  kimia yang  terjadi  mengikuti  persamaan  1),  2), dan 3):
6 KOH + C ↔ 4 K + CO 2 + 2 H 2 O (1)
6 KOH + C ↔ 2 K + 3H 2 + 2 K 2 CO 3 (2)
4 KOH + 2 CO 2 ↔ 2 K 2 CO 3 +  2 H 2 O     (3)
Pada saat saat karbonisasi, luas permukaan telah terbuka tetapi penyerapan tersebut  masih  relatif  rendah.  Hal  ini diakibatkan  oleh  adanya  residu  tar  yang menutupi pori. Pada aktivasi kimia, tar akan larut saat dilakukan perendaman (Pambayun, 2013).

## Karbon Aktif
Karbon  aktif  adalah  karbon  yang  sudah mengalami aktivasi, sehingga luas permukaanya  menjadi  lebih  besar  karena jumlah  porinya  lebih  banyak.  Karbon  aktif memiliki struktur amorf  dengan luas permukaan 300-2000 m 2 /gr (Surest, 2008).

## Pembuatan Karbon Aktif
Pembuatan  karbon  aktif  terdiri  dari  tiga tahapan  yaitu  :  (1)  Penghilangan  seluruh kandungan air (dehidrasi), bahan dipanaskan  sampai  kurang  lebih  170ºC atau  dijemur  di  terik  matahari  sampai beberapa lama untuk menghilangkan airnya; (2) Konversi bahan organik menjadi elemen  karbon  (karbonisasi  /  pengarangan berfungsi  untuk  mengubah  bahan-bahan organik  menjadi  elemen  karbon.  Setelah karbon dihilangkan airnya, kemudian bahan tersebut  dipanaskan  lagi  sampai  diatas 170ºC untuk mengeluarkan gas-gas CO 2 ,CO  serta  uap  asam  asetat;  (3) Pembakaran tar serta pembesaran pori-pori (aktivasi). Aktivasi adalah proses memperbesar luas permukaan dalam karbon hasil karbonisasi dengan pelepasan hidrokarbon  dan  tar  yang  melekat  pada karbon  tersebut  sehingga  daya  serapnya bertambah besar. Aktivasi biasanya dilakukan  pada  temperatur  750ºC-900ºC bahkan  sampai  1000ºC.  Ketiga  proses  ini membakar  semua  pengotor  dari  bahan baku dan meninggalkan residu berpori yang memiliki luas permukaan yang cukup besar per unit volum (Beroeh, 2004).

## Mekanisme Kerja Karbon Aktif
Adsorpsi merupakan salah satu dari proses pemisahan  yang  sudah  lama  dikenal  dan banyak  digunakan  dalam  industri.Adsorben yang  sering  digunakan  dalam  proses adsorpsi  ialah  padatan  berpori  seperti zeolit,  silika  gel,  dan  karbon  aktif.  Dari beberapa  jenis  adsorben  tersebut  yang paling banyak digunakan ialah karbon aktif.
Hal  ini  disebabkan  karbon  aktif  memiliki luas  permukaan  yang  lebih  tinggi  dari adsorban yang lain sehingga dapat mengadsorpsi lebih banyak molekul. Konsumsi  karbon  aktif  dunia  meningkat setiap tahunnya. Menurut perkiraan sebuah riset,  pada  tahun  2014,  konsumsi  karbon aktif dunia mencapai 1,7 juta ton.(Sudibandriyo, 2011). Adsoprsi merupakan peristiwa terakumulasinya partikel pada
permukaan.  Partikel  yang  terakumulasi dan  diserap  oleh  permukaan  disebut adsorbat  dan  material  tempat  terjadinya adsorpsi disebut adsorben atau substrat . Proses  adsorpsi  terdiri  atas  dua  tipe, yaitu  adsorpsi  kimia  dan fisika.  Adsorpsi kimia  adalah  tipe  adsorpsi  dengan  cara suatu  molekul  menempel  ke  permukaan melalui pembentukan suatu ikatan kimia. Ciri-ciri  adsorpsi  kimia  adalah  terjadi pada  :  (1)  suhu  yang  tinggi;  (2)jenis interaksinya  kuat;  (3)berikatan  kovalen antara  permukaan  adsorben  dengan adsorbat;  (4)entalpin ya  tinggi  (ΔH  400 kJ/mol);  (5)adsorpsi  terjadi  hanya  pada suatu  lapisan  atas  ( monolayer );  (6) energi  aktivasinya  tinggi.Adsorpsi  fisika adalah  tipe  adsorpsi  dengan  cara adsorbat  menempel  pada  permukaan melalui  interaksi  intermolekuler  yang lemah. Ciri-ciri dari adsorpsi fisika adalah terjadi  pada  suhu  yang  rendah,  jenis interaksinya adalah interaksi intermolekuler  (gaya  van  der  Waals), entalpinya  rendah  (ΔH<20  kJ/mol). (Beroeh, 2004)

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan –bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah:  sekam  padi,  KOH, aquadest, larutan I 2 , Na 2 CO 3 , kanji.
Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah :  s aringan  100 mesh, furnace ,  labu  ukur  dan    pipet ukur,  kertas  saring,  pengaduk  kaca, pengaduk  magnetik,  tabung sentrifuge , corong  dan  kuvet,  oven  dan  stirrer, turbidimeter, desikator dan Erlenmeyer.
Variabel dalam penelitian ini adalah :
Variabel  Bebas  :  Waktu  dan  Suhu karbonisasi

## Metode Penelitian
Proses  pembuatan  karbon  aktif  dilakukan dengan  proses  aktivasi  Adapun  metode penelitiannya adalah sebagai berikut :
1.  Sekam  padi  yang  telah  dibersihkan  dari pengotor  dijemur  lalu  digrinder  sampai halus, ditimbang sebanyak 150 gram.
2.  Bahan baku direndam dalam konsentrasi KOH  10%selama  2  jam  dengan  suhu 100 ° C diatas magnetic stirrer.
3.  Setelah  direndam  dalam  larutan  KOH, sampel  dimasukkan  dan  dipanaskan dalam “furnace” dengan variasi waktu 30, 45, 60, 75 dan 90 menit.
4.  Kemudian karbon  yang telah jadi
didinginkan hingga temperatur kamar. 5.  Lalu karbon diayak hingga menghasilkan karbon dengan ukuran 100 mesh.
6.  Karbon dicuci dengan aquadest mendidih sampai mencapai pH = 6-7.
7.  Untuk  pengujian,  karbon  dipanaskan dengan  oven  temperatur110 ° C  selama  1 jam.
8.  Uji  yang  dilakukan  adalah  uji  kekeruhan tetes tebu dan bilangan iod.

## Metode Analisa Data

## Analisa Hasil Penelitian
Pengurangan kekeruhan dapat dicari
dengan menghitung selisih
antara kekeruhan  mula-mula  dengan  kekeruhan akhir  yang  telah  diberi  karbon  aktif,  seperti terdapat pada persamaan 4):
ntu  =  kekeruhan  awal-kekeruhan  akhir (4) Rendemen
dapat dihitung
dengan
menggunakan persamaan 5):
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 % 𝑛𝑡𝑢  = ntu kekeruhan  mula −mula × 100%
(5)

## Uji KekeruhanTetes Tebu
Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan  karbon  aktif  dalam  menyerap bahan yang terlarut dalam tetes tebu. Tetes
tebu  disaring  dahulu  dengan  kertas  saring untuk mendapatkan larutan yang bebas dari bahan pengotor kasar. Dari hasil penyaringan  awal  ini  diukur  kekeruhannya dengan  turbidimeter  untuk  mengetahui tingkat  kekeruhan  mula-mula.  Selanjutnya diuji  dengan  karbon  aktif,  dimana  100  ml filtrat yang dihasilkan dari hasil penyaringan awal  ini  diambil.  Filtrat  tersebut  ditambah dengan  karbon  aktif  sebanyak  20  mg  yang sudah dipanaskan sampai 110 °C selama 1 jam.  Campuran  filtrat  dan  karbon  aktif diaduk menggunakan magnetic stirrer selama  1jam  lalu  disaring.  Filtrat  yang dihasilkan diukur kekeruhannya lagi dengan turbidimeter. Pengurangan kekeruhan dapat dihitung  dengan  mengurangi  kekeruhan mula-mula dengan kekeruhan akhir.

## Uji Bilangan Iod
Bilangan  iod  dapat  diuji  dengan  cara sebagai berikut :
1.  Karbon  aktif  dipanaskan  pada  suhu  110 C selama 1 jam,
2.  Setelah itu didinginkan dalam desikator,
3.  Karbon  ditimbang  sebanyak  0,25gram dan
4.  Dimasukkan  kedalam  Erlenmeyer  tutup asah yang dilapisi kertas karbon,
5.  Kedalam Erlenmeyer tersebut ditambahkan 25 ml larutan I 2 , 6.  Kemudian  diaduk  dengan  pengaduk magnetik selama 15 menit dan didiamkan sejenak,
7.  Setelah itu dipindahkan ke dalam tabung pemusing  dan  disentrifus  selama  6 menit,
8.  Sebanyak  10  ml  dipipet  dan  dititrasi dengan  Na 2 S 2 O 3 yang  telah  diketahui normalitasnya,
9.  Pada  titrasi  iodometri  ini  digunakan indikator kanji 1%.
Rumus  Bilangan  Iod  seperti  terdapat  pada persamaan 6) di bawah ini:
10− 𝑉𝑥𝑁 1 𝑁 2 𝑥 12,69 𝑥 2,5
𝑊 (6)
Keterangan :
N 1 = Normalitas larutan Natrium Tioulfat  standarisasi ( 0,1 N ) N 2 = Normalitas larutan Iod ( 0,1 N )
W = Berat karbon ( 0,25 gram )
V     = Volume larutan Natrium Tiosulfat yang diperlukan ( ml ) 12,69 = Jumlah iod sesuai dengan 1 ml larutan iod 0,1 N 2,5  = Perbandingan larutan iod yang diperlukan dengan yang dititrasi 25 𝑚𝑙
10 𝑚𝑙

## Diagram Alir
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  daya  serap  karbon  aktif terhadap kekeruhan tetes tebu dilihat Tabel 1.  Dapat dilihat, bahwa daya serap karbon aktif  pada  waktu  pembakaran  90  menit menghasilkan  karbon  aktif  yang  dapat mengurangi  kekeruhan  tetes  tebu  sebesar 25  ntu  ( Number  of  Turbidity  Unit )  dari  nilai kekeruhan tetes tebu awal sebesar 100 ntu.
Tabel 1. Data pengaruh waktu karbonisasi terhadap pengurangan kekeruhan
No. Waktu (Menit) Ntu 1 30 17 2 45 20 3 60 21 4 75 23 5 90 25 Tabel 2 .Pengaruh waktu karbonisasi terhadap pengurangan kekeruhan  daya serap  karbon aktif terhadap bilangan iod No. Waktu (Menit) Hasil perhitungan adsorpsi  I 2 (mg/g) 1 30 161.163 2 45 185.274 3 60 303.291 4 75 411.156 5 90 458.109
Karbonisasi  dilakukan  pada  suhu    600  ºC selama 30, 45, 60, 75 dan 90 menit. Waktu akhir  karbonisasi  mempengaruhi  daya adsorpsi  karbon  aktif  yang  dibuat  seperti terdapat pada Tabel 2, karena dekomposisi termal  dari  bahan  baku  yaitu  sekam  padi akan menghasilkan senyawa-senyawa volatile  yang  menyebabkan  terbukanya pori-pori karbon aktif.
Pengaruh temperatur dan lama
pembakaran  terhadap  daya  serap  karbon aktif  sangat  erat  hubungannya  dengan pembentukan  pori-pori  karbon.  Pada  tahap awal  pembakaran  170º  C,  senyawa- senyawa  non  karbon  seperti  hidrogen  dan uap air mulai dilepaskan dari bahan sebagai gas.
Pemanasan  lebih  lanjut  600 ºC  komponen- komponen  lain  termasuk  sebagian  dari karbon dalam bahan baku itu sendiri  akan terdegradasi yang diikuti dengan terbentuknya  gas-gas  CO 2 ,CO.  Setelah gas-gas  tersebut  keluar,  mulailah  terjadi proses  pembentukan  pori-pori  karbon. Perlakuan  pembakaran  pada  temperatur 600  ºC  selama  90  menit  memberikan  hasil yang tertinggi, karena pada kondisi tersebut aktivasi berjalan dengan baik.Dalam proses pembakaran  pada  temperatur  600º  C selama 90 menit berjalan dengan sempurna.  Disini  kandungan  seperti  tar,
Aquadest mendidih Ditimbang, Dijemur, dan digrinder sampai ukuran 100 mesh Proses perendaman dengan activator KOH 10%  selama 2 jam didinginkan hingga temperatur kamar Netralisasi sampai pH=6-7 Analisa  :  Uji kekeruhan, bilangan iod Karbon Aktif Pengeringan di dalam oven110 o C selama 1 jam Proses Karbonisasi: Variasi Waktu : 30,45, 60, 75 dan 90 menit Karbon di ayak sampai berukuran 100 mesh Sekam Padi
asam-asam,  dan  aldehid-aldehis  telah keluar  semuanya  termasuk  hidrogen  yang terikat pada karbon. Dengan keluarnya zat- zat  yang  terkandung  dalam  sekam  padi tersebut,  akan  menurunkan  jumlah  arang yang dihasilkan, akan tetapi dapat
meningkatkan
daya peyerapan (adsorbisivitas)  dari  karbon  aktif  tersebut karena  dengan  terdegradasinya  senyawa- senyawa  tersebut  dari  komponen  sekam padi yang telah dibakar, akan menghasilkan pori-pori dengan jumlah dan  ukuran tertentu.
Dari  jumlah  dan  ukuran  poriini  akan menghasilkan  luas  permukaan  penyerapan dari karbon aktif, karena semakin besar luas permukaan  penyerapan  yang  terbentuk akan menghasilkan daya adsorbsivitas yang tinggi.Arang  ini  terbentuk  serbuk  karena berukuran  kurang  dari  200  mesh.  Setelah pengayakan,  dilanjutkan  dengan  aktivasi. Pada  penelitian  ini  aktivasi  yang  dilakukan adalah  aktivasi  basah.  Aktivasi  basah  yaitu bahan baku dicampur dengan larutan kimia terlebih  dahulu,  setelah  itu  dipanaskan. Karbon yang telah diayak tersebut dicampurkan  dengan  larutan  aktivator  KOH 10%  dengan  perbandingan  1  :  10  yaitu  1 gram  serbuk  sekam  padi  dicampurkan dengan 10 ml larutan KOH 10%.
Perbandingan  KOH  terhadap  karbon  ini paling  umum  dilakukan  dalam  aktivasi karbon  aktif.  Garam-garam  mineral  ini mempengaruhi  keaktifan  arang  karena unsur-unsur mineral ini masuk diantara plat- plat  heksagon  dari  kristalit-kristalit  dan membuka  serta  melapisi  permukaan  yang mula-mula tertutup. Hal ini dapat menambah  luas  permukaan  karbon  aktif. Suhu yang digunakan 600º C dengan waktu 30,45,60,75  dan  90  menit,  pemilihan  suhu dan waktu ini berdasarkan percobaan untuk serbuk  gergaji  (Beroeh,  2004).  Pada percobaan tersebut digunakan suhu aktivasi 600º  C  dengan  waktu  30,45,60,75  dan  90 menit.  Karena  bahan  sekam  padi  hampir sama dengan serbuk gergaji kayu jati maka dicoba  dengan  suhu  sama  tetapi  dengan variasi  waktu  aktivasi.  Penggunaan  variasi waktu tersebut  dimaksudkan,  untuk  melihat waktu aktivasi yang terbaik dalam memperbesar daya serap karbon aktif.
Hasil  pengujian  daya  serap  terhadap kekeruhan tetes tebu, dapat dilihat hubungan antara pengaruh  waktu  terhadap
daya  serap  kekeruhan  tetes  tebu  seperti terdapat pada Gambar 2.
Gambar 2.Data pengaruh waktu karbonisasi terhadap pengurangan kekeruhan tetes tebu dari karbon aktif
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  semakin  tinggi waktu  yang  digunakan  sebagai  waktu aktivasi maka daya serap terhadap kekeruhan  tetes  tebu  akan  semakin  tinggi. Terlihat  pada  waktu  90  menit  penyerapan terhadap  tetes  tebu  sebesar  25  ntu. Penyerapan  semakin  meningkat  seiring meningkatnya waktu aktivasi karbon. Tetapi perbedaan penyerapan tidak terlalu signifikan.  terutama  dari  waktu  45 –  90 menit kenaikan penyerapannya tidak signifikan.

## Pengaruh waktu terhadap tetes tebu
Semakin  lama  waktu  karbonisasi,  maka  uji kekeruhan  tetes  tebu  makin  meningkat dapat  dilihat  di  Gambar  2.  Hal  ini disebabkan proses karbonisasi membutuhkan  waktu  yang  lama  agar penyerapan kekeruhan lebih maksimal.Pengujian terhadap iod ini dilakukan  untuk  mengetahui  penyerapan karbon aktif terhadap molekul-molekul kecil. Pengujian  dilakukan  dengan  cara  titrasi iodometri.  Sisa  iod  yang  tidak  diserap  oleh karbon  dititrasi  dengan  larutan  Natrium Tiosulfat.  Daya  serap/adsorpsi  karbon  aktif terhadap  iodine  mengindikasi  kemampuan karbon aktif untuk mengadsorpsi komponen dengan berat molekul rendah.
Karbon aktif dengan kemampuan menyerap iodin-nya tinggi berarti memiliki luas permukaan  yang  lebih  besar  dan  juga memiliki  struktur  mikro  dan  mesoporous yang  lebih  besar.  Hasil  karbon  aktif penelitian  ini  memiliki  bilangan  iod  minimal 458,109  mg  I 2 /g . Dari  percobaan  didapat
suhu  yang  paling  banyak  menyerap  iod adalah  aktivasi  dengan  suhu  600º  C  waktu 90 menit. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 3 berikut :
Gambar 3. Data pengaruh waktu karbonisasi terhadap bilangan iod dari

## karbon aktif

## Pengaruh waktu terhadap bilangan iod
Semakin  lama  waktu  karbonisasi,  maka bilangan  iod  makin  turun  dapat  dilihat  di Gambar  3.  Hal  ini  disebabkan  proses karbonisasi  merupakan  reaksi  oksidasi dimana  semakin  lama  waktu  proses tersebut  maka  zat  volatil  dan  karbon  akan semakin  berkurang  dan  meninggalkan residu  yang  semakin  banyak.  Tingginya residu ini maka akan mengurangi kemampuan absorpsi karbon aktif terhadap iod.
Daya  serap  terhadap  iod  merupakan  suatu indeks luas permukaan total arang aktif dan dapat  digunakan  sebagai  petunjuk  bahwa arang  telah  aktif.  Pada  waktu  45-60  menit mengalami kenaikan yang signifikan.
Sedangkan  pada  suhu  600°C    dan  waktu 90 menit hasil penyerapan iod sudah cukup tinggi  yaitu  458,109  mg/g.  Tetapi  hasil  ini belum mencapai yang ditetapkan oleh  SNI, yaitu  penyerapan  minimum  untuk  karbon berbentuk serbuk adalah 750 mg/g SNI No 0258-79.
Penyerapan iod ini menunjukan bahwa pori mikro  dan  meso  dari  karbon  aktif  serbuk sekam  padi  ini  masih  relatif.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  penyerapannya.  Dari  hasil penelitian  ini  ternyata  semakin  tinggi  waktu aktivasi  dapat  meningkatkan  daya  serap karbon aktif dari serbuk sekam padi ini. Hal ini  menunjukan  semakin  banyaknya  pori mikro  karbon  aktif  yang  terbentuk  dengan penambahan waktu aktivasi, tetapi mutunya masih relatif rendah.
Dari  hasil  penelitian  tetes  tebu  kita  dapat persamaan least  square seperti  pada persamaan 7) di bawah  :
Y 1 =  0.126x + 13.6 (7)
Dan didapat koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,981.  Sedangkan  untuk  bilangan  iod persamaan least  square dapat  dilihat  pada persamaan 8),
Y 2 = 5,465x – 24,11
(8)
Dan  koefisien  korelasi  (r)  pengujian  iod sebesar 0,963, dimana :
Dari  hasil  perhitungan  statistik  didapat  r korelasi  sebasar  0,981  untuk  tetes  tebu, dan 0,963 untuk bilangan iod. Ini menunjukan  bahwa  ada  hubungan  yang kuat  antara  waktu  pembakaran  terhadap daya penyerapan pada tetes tebu dan daya serap  iod.  Pada  persamaan least  square untuk  tetes  tebu  dapat grafik  yang  linier  ke atas  sebab  karbon  aktif  akan  menyerap kekeruhan  yang  terdapat  pada  air  tebu tersebut  lain  hal  nya  jika  kita  bandingkan dengan  persamaan  least  squared  pada penyerapan  iod.
Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan  belum mendapatkan  hasil  yang  maksimal  karena grafik yang ditampilkan kita belum mendapatkan pada suhu dan waktu berapa daya  serap  karbon  aktif  berkurang  setelah melewati  angka  tersebut,  memang  pada suhu  600°C  dan  pemanasan  selama  90 menit  mendapatkan  hasil  penyerapan  iod dan uji turbidity angka yang maksimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka dapat disimpulkan :
1.  Kondisi  optimum  yang  diperoleh  adalah karbonisasi  pada  waktu  90  menit  pada suhu 600ºC dengan aktivator KOH.
2.  Pengurangan kekeruhan pada pengujian  tetes  tebu  pada  waktu  90 menit suhu 600ºC sebesar  25  ntu, dan pengurangan kekeruhan pada pengujian bilangan iod sebesar  458,109  mg I 2 /gr karbon aktif.
3.  Hubungan  antara  waktu  karbonisasi dengan  pengurangan  kekeruhan  tetes tebu dapat dilihat dari  persamaan least
y = 5.4652x - 24.111 R² = 0.9638 m g/ g waktu (menit)
square  Y=  13,6  +  0,126  x  dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,981.
4.  Sedangkan  untuk  hubungan  antara waktu karbonisasi dengan bilangan iod dapat  dilihat  dari  persamaan  least square  Y=  -24,11  +5.465  x  dengan koefisien  korelasi  (r)  pengujian  iod sebesar 0,963.

## Saran
1.  Perlu  dilakukan  uji  karbon  aktif  yang lain  seperti  uji  daya  serap  terhadap metilen  biru  serta  kekerasan  sesuai dengan SNI.
2.  Konsentrasi aktivator KOH perlu divariasikan  untuk  mengetahui  proses karbonisasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Beroeh,  Kabiroy,  2004. Pengaruh  Suhu Karbonisasi  terhadap  Daya  Serap Karbon  Aktif  dengan  Aktivator  ZnCl2 dari  serbuk  Gergaji  Kayu  Jati .  Tugas Akhir  Sarjana  Teknik  Kimia,  FT  Teknik Kimia UMJ.
Melania, M.S., 2012. Produksi Karbon Aktif dari Bambu dengan Aktivasi menggunakan    Kalium  Hidroksida . Skri[si.  Departemen  Teknik  Kimia,
Fakultas Teknik, UI.
Pambayun, G.S., Yulianto, R.Y.E., Rachimoellah,  M.,  Putri,  E.M.M.  2013.
Pembuatan  Karbon  Aktif  dari  Arang
Tempurung  Kelapa  dengan  Aktivator ZnCl2  dan  Na2CO3  sebagai  Adsorben untuk Mengurangi  Kadar  Fenol  dalam Air Limbah. Jurnal Teknik Pomits. 2 (1) : 117. Putro,S., Sumarwan. 2013. Pengembangan Teknologi Tungku Pembakaran dengan Air Heater Tanpa
Sirip .  Media  Mesin  14(2)  :  75.  ISSN  : 1411- 4348.
Shofa,  2012. Pembuatan  Karbon  Aktif Berbahan  Baku  Ampas  Tebu  dengan Aktivasi  Kalium  Hidroksida .  Skripsi. Jurusan Teknik Kimia. Fakultas Teknik, UI. Depok.
Siahaan,  S.  Hutapea,  M.,  Hasibuan, R.,2013. Penentuan  Kondisi  Optimum Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi  pada Pembuatan  Arang  dari  Sekam  Padi .
Jurnal Teknik Kimia USU. 2 (1) : 26.
Soelaiman, J.R. 2013. Perbandingan Karakteristik antara Briket-Briket Berbahan  Dasar  Sekam  Padi  sebagai Energi  Terbarukan .  Skripsi  Jurusan Fisika,  Fakultas  MIPA,  Universitas Jember. . Sudibandriyo, Mahmud, L, 2011, Karakteristik  Luas  Permukaan  Karbon Aktif  dari  Ampas  Tebu  dengan  Aktivasi Kimia .  Jurnal  Teknik  Kimia,FT  UI.
Surest,  A.H.,  Fitri  Kasih,  J.A.  Wisanti, Pengaruh Suhu, Konsentrasi Zat Aktivator  dan  Waktu  Aktivasi  terhadap Daya Serap Karbon Aktif dari Tempurung Kemiri . Jurnal Teknik Kimia.
2(15).
Triyanto,  A.  2013. Peningkatan  Kualitas Minyak  Goreng  Bekas  menggunakan Arang  Ampas  Tebu  Teraktivasi  dan Penetralan  dengan  NaHSO 3 .  Tugas Akhir  II  Jurusan  Kimia,  Fakultas  MIPA, Unnes.